488 (92) 



A. T. K U P F F E R. 



Er wurde nun mit der Berzelius'schen Lampe mit dem Schornstein erhitzt, wahrend l' 

 auf jedem Zoll, wobei seine Temperatur dem Schmelzpuoct sehr nahe kam. 



Elon- 

 gation. 



5,0 



0,t 



Durchgânge. 



(0) 

 (50) 

 (100) 

 (150) 

 (200) 



2' 9^5 

 3 0,0 



3 50;'0 



4 40,5 



5 30,5 



200 Oscil. in 3' 2i;'0 

 1 Oscil. = i;'0050 



Dabei schien der Stab um etwa 0,02 kiirzer geworden zu sein, doch lâsst sich das nicht 

 recht verburgeu, da sich der Stab beira Erhitzen ein wenig gebogen batte. 



Die elastische Kraft des Zinkstabes bat also ebenfalls in dem Maasse zugenommen, als die 

 Temperatur, bis zu welcher der Stab voriibergehend erhitzt worden, hôher war. Man findet 

 leicht, dass die Zunahme der elastischen Kraft des Stabes vom ersten Versuche , wo die 

 Schwingungsdauer 1^0333 war, bis zum letzten, wo sie zu 1^0050 berabsank, 



0,02916 



betrug, wenn man die Kraft des Slabes im ersten Versuche der Einheit gleich setzt. 



Ein Stab von gegossenem Zink zeigte nach einer schwachen Erhifzung sowohl, als nach 

 einer starken, die bis zuni Scbwarbgelbaniaufen gelrieben wurde, keine Aenderung in seiner 

 elastischen Kraft. 



. Stahl. 



Ein prismatischer Stab von weichem Gussstahl, von beilaufig 36 Zoll Lange (vom Gxen 

 Punct bis zum Ireien Ende), gab mit dem Gewicht J[f 7: 



25,0 



(0) 28'27;'0 





14,0 



(50) 32 51,0 





8,0 



(100) 37 15,5 



300 Oscil 



4,6 



(150) 41 40,0 





• 2,8 



(200) 46 4,5 



1 Oscil. 



1,8 



(250) 50 29,0 





1,0 



(300) 54 53,0 





Der Stab wurde aus der Klemmung herausgenommen, in ein gusseiserues prismatisches 

 Gefâss gelegt und, in unschmelzbaren ïhon und Kupferfeile gehullt, einer solchen Hilze aus- 

 gesetzt, dass das gusseiserne Gefâss zu schmelzen anfing. 



Nachdem der Stab voUkommen und langsam erkaltet, wurde er herausgenommen ; er war 

 um 0,002 kiirzer geworden, und gab nun, an derselben Stelle eingeklemmt : 



